## EFEKTIVITAS KITOSAN SEBAGAI PELAPIS
( COATING ) KOROSI PADA LOGAM Zn, Fe, Al

## DALAM MEDIA HCl DAN H 2 SO 4
Maria Erna 1 , Susilawati 1 , Roza Linda 1 , Herdini 1 , Zaza Fikrati Auliyani 2 dan Eka Surya Dharma 2
1 Program Studi Pend. Kimia FKIP, Universitas Riau, Pekanbaru 2 Mahasiswa Prodi Pend. Kimia FKIP, Universitas Riau, Pekanbaru
*Email: mariaerna@lecturer.unri.ac.id **Emauil: susilawati@lecturer.unri.ac.id
Diterima: 29 November 2016. Disetujui: 19 Juli 2017. Dipublikasikan: 30 Juli 2017
Abstract: The  aim  of  this  research  of  to  study  the  effectiveness  of  chitosan  as    corrosion coating  on  Zn,  Fe  and  Al  metals  in  HCl  and  H 2 SO 4 media.  The  efficiency  of  corrosion inhibition  was  determined  using  weight  loss  Method.  The  effectiveness  of  corrosion inhibition optimum chitosan solution occurs on Fe metal in 2M HCl media with immersion time  3  days  which  is  70.83%.  While  the  optimum  effectiveness  of  corrosion  inhibition  in H 2 SO 4 media  occurred  on  Al,  reaching  57.57%  with  immersion  time    2  days  and  the concentration of 2M H 2 SO 4 . Results optical photograph show that the color changes Zn and Fe  metal  surface  when  coated  with  chitosan  solution,  except  on  metal  Al  does  not  change color. Inhibition efficiency of corrosion on the metal ion is affected by the  ions mobility of the metal environment.
Keywords: Corrosion Coating, Zn, Fe and Al metal, Chitosan, Efficiency
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  untuk  mempelajari  efektifitas  kitosan  sebagai  pelapis (coating) korosi pada logam Zn, Fe dan Al dalam media HCl dan H 2 SO 4 . Efisiensi  inhibisi korosi  ditentukan  dengan  menggunakan  metode  pengukuran  berat  hilang  (Weight  Loss Method).  Efektifitas  inhibisi  korosi  larutan  kitosan  optimum  terjadi  pada  logam  Fe  dalam media  HCl  2M  dengan  waktu  perendaman  3  hari  yaitu  sebesar  70,  83%,  sedangkan efektifitas  inhibisi  korosi  optimum  dalam  media  H 2 SO 4 terjadi  pada  logam  Al  yaitu mencapai  57,57%  dengan  waktu  perendaman  2  hari  dan  konsentrasi  H 2 SO 4 2M.  Hasil  foto optik  memperlihatkan  terjadi  perubahan  warna  permukaan  logam  Zn  dan  Fe  jika  dilapisi dengan  larutan  kitosan,  kecuali  pada  logam  Al  tidak  terjadi  perubahan  warna.  Efisiensi inhibisi korosi pada logam dipengaruhi oleh mobilitas ion dari lingkungan logam.
Kata kunci: Lapisan korosi, Logam Zn, Fe dan Al, Kitosan, Efisiensi

## PENDAHULUAN
Korosi  merupakan  terurainya  logam dan  campurannya  akibat  lingkungan secara elektrokimia. Secara Termodinamika  korosi  terjadi  akibat perbedaan nilai potensial elektroda anoda dan  katoda  besar.  Fenomena  korosi  pada logam  sangat  banyak  kita  temui  dalam kehidupan sehari-hari yang sering diabaikan.  Walaupun  masalah  korosi tidak  dapat  dihindarkan  tetapi  dapat dikontrol dan dicegah. Pencegahan korosi dapat dilakukan dengan metode pelapisan pada  permukaan  logam,  proteksi  anodik, proteksi katodik dan penggunakan inhibitor korosi.
Zat pelapis organik ( Organic coating) sering digunakan untuk mencegah  korosi  pada  logam. Kinerja optimum  dari  lapisan  penghalang  akan didapat  bila  permukaan  logam  telah dipreparasi  dengan  baik.  Pemilihan metode  preparasi  permukaan  bergantung pada  logam  yang  akan  dilapisi,  bentuk dan  ukuran  komponen  logam,  sistem pelapisan,  dan  kondisi  lingkungan  di mana  komponen  logam  ditempatkan (Karim & Yusuf, 2012).
Pada penelitian ini dipelajari efektifitas    kitosan  sebagai  pelapis ( coating) korosi  pada  Zn,  Fe  dan  Al dalam media asam yaitu HCl dan H 2 SO 4 . Kitosan  merupakan  senyawa  organik
turunan  dari  kitin  yang  merupakan penyusun kulit hewan-hewan krustasea, seperti udang, kerang, dan juga beberapa  eksoskaleton    dari    serangga serta    dinding  sel    dari    beberapa jenis fungi.    Untuk  memperoleh  kitosan  dari kitin  dilakukan  deasetilasi  basa    parsial. Kitin  merupakan  polisakarida  terbanyak kedua  di  dunia  setelah  selulosa,  tidak larut  dalam  pelarut  apapun.  Hal  ini  yang mempersulit dalam proses dan aplikasinya,  tetapi  turunan  deasetilasinya yaitu  kitosan,  dapat  larut  dalam  suasana asam.  Kitosan  banyak  dimanfaatkan dalam  beragam  industri  dengan  alasan limbah  industri  makanan  laut  begitu besar  dan  perlu  untuk  diolah  menjadi sesuatu  yang  berguna.  Kitosan  muncul sebagai alternatif untuk sistem konvensional  berupa  pelapisan  untuk mencegah degradasi bahan korosif. Hasil penelitian  Erna, dkk (2009  dan  2011) memperlihatkan  bahwa  senyawa  turunan kitosan dapat digunakan sebagai inhibitor korosi pada baja.
Efektifitas    kitosan  sebagai  pelapis korosi pada permukaan logam Zn, Fe dan Al dipelajari dengan menggunakan metode  berat  hilang  ( weight  loss ).  Data yang  diperoleh  adalah  laju  dan  efisensi inhibisi korosi. Hasil penelitian diharapkan  dapat  menghasilkan  pelapis korosi  pada  logam  yang  tahan  terhadap
serangan  asam  kuat  seperti  HCl  dan H 2 SO 4 .

## METODE
Bahan yang digunakan adalah cangkang  udang,  H 2 SO 4 ,  HCl,  NaOH, etanol,asam asetat, lempengan logam Zn, Fe  dan  Al,  kertas  pasir  karbit  silikon 100,200,  dan  400-grit  dan  aquadest. Sedangkan  perlatan  yang  digunakan timbangan  analitik,  seperangkat  alat refluk,  oven, FT-IR dan  peralatan  gelas yang umum dipakai.

## Isolasi Kitin Dari Limbah Udang
Limbah  cangkang  udang  dibersihkan dengan cara dicuci, kemudian dikeringkan  dalam  oven  selama  5  jam pada  suhu  70-  75 0 C.  Cangkang  udang yang  telah  kering  diblender  hingga menjadi serbuk. 100 gr serbuk dimasukkan  kedalam  gelas  piala  dan ditambahkan 1 liter NaOH 1N, kemudian dipanaskan pada suhu 80 0 C selama 3 jam sambil  diaduk.  Campuran  disaring  dan dicuci serta dimasukkan kembali kedalam gelas  piala,  lalu  ditambahkan  1  liter  HCl 1N  dan  dibiarkan  selama  12  jam  pada suhu  kamar.  Perlakuan  NaOH  dan  HCl diulang  sebanyak  dua  kali,  setelah  itu kitin  yang  diperoleh  direfluks  dengan
aseton  hingga  terbentuk  butiran-butiran putih (Fernandes, 2004).

## Perubahan Kitin Menjadi Kitosan
Kitin  sebanyak  20  gr  ditambahkan 200 ml NaOH 47% dan dipanaskan pada suhu 110 o C selama empat jam, kemudian dilakukan  penyaringan,  pencucian  dan pengeringan.  Sampel  siap  dikarakterisasi menggunakan peralatan Fourier transform Infrared spectroscopy (FT-IR) .

## Penentuan Efektifitas Kitosan Sebagai Pelapis Korosi Pada Logam
Disiapkan  lempengan  logam  Zn,  Fe dan Al  dan dipotong dengan ukuran  1 x 2  cm 2 dan  dibersihkan    permukaannya dengan  kertas  pasir  karbit  silikon  100, 200  dan  400-grit  dan  dibilas  dengan  air, aseton dan etanol. Kemudian dikeringkan dalam  oven  pada  suhu  40 o C  selama  15 menit  dan  ditimbang.  Kemudian  kitosan sebanyak 20 mg dilarutkan dalam 40 mL asam  asetat  2%  lalu  dioleskan  pada permukaan  lempengan  logam  sampai kering.  Disiapkan  larutan  HCl  dengan konsentrasi 1 M dan dicelupkan lempengan  logam  yang  sudah  dioleskan larutan kitosan dengan variasi waktu (10, 20  dan  30  menit). Selanjutnya lempengan logam ditimbang kembali dan dihitung laju korosi menggunakan persamaan berikut:
S.t W (mdd) inhibitor tanpa korosi Laju , r 1

Keterangan:
- W  adalah  berat  baja  yang  hilang  (mg),  S adalah  luas  penampang  baja  yang  terkorosi (dm 2 ), dan - t adalah waktu proses korosi (hari).
Persamaan penentuan efektifitas kitosan  (Baboian,  2005;  Bardal,  2003) sebagai  pelapis    korosi    pada  logam digunakan  metode  berat  hilang  dengan persamaan dibawah ini:
100 r r r E(%) 1 2 1 x  
Keterangan : E = Efisiensi inhibisi korosi, r 1 = Laju korosi logam tanpa inhibitor dan r 2 = Laju korosi logam dengan menggunakan inhibitor

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Isolasi  kitin  dari  limbah  cangkang udang  dilakukan  melalui  4  tahap  yaitu deproteinasi, pencucian dan penyaringan, demineralisasi  dan  dekolorisasi.  Kitin yang  diperoleh  kemudian  dianalisis gugus  fungsinya  menggunakan  peralatan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR).
Gambar  1.  menunjukkan  spektrum
FT-IR dari  senyawa  kitin  yang  diisolasi dari  cangkang  udang.  Terlihat  bahwa puncak-puncak gugus fungsi dari struktur kitin  muncul  dengan  panjang  gelombang sebagai berikut 3577 cm -1 yang
menunjukakn  adanya  ikatan  hidrogen dari  gugus  –OH.  Panjang  gelombang 3152  cm -1 menunjukkan  adanya  gugus asetil              (-NHCOCH 3 ) pada sampel. Menurut  Fessenden  (1999)  vibrasi  N−H menimbulkan  serapan  di  sebelah  kiri absorpsi  C−H  alifatik,  yaitu  pada  3125- 3570  cm -1 dan  serapan  pada  panjang gelombang  3475  cm -1 menunjukkan vibrasi  dari  –NH.  Sedangkan  panjang gelombang  1309  cm -1 menunjukkan adanya gugus –CN pada sampel.
Kitin  yang  telah  dianalisis  gugus fungsinya dirubah menjadi kitosan dengan cara deasetilasi. Kitosan kemudian  dikarakterisasi  menggunakan FT-IR . Hasil karakterisasi kitosan berdasarkan spectrum FT-IR dapat dilihat pada Gambar 2. Hasil analisis memperlihatkan  bahwa  pita  lebar  yang centernya  pada  3450  cm -1 menunjukkan stretching axial dari ikatan O-H dan N-H, pita dekat 2860 cm -1 menunjukkan ikatan C-H, pita tengah pada 1650 dan 1590 cm -
1 menunjukkan vibrasi amida I dan amida II,  selanjutnya  pada  1420  dan  1380  cm -1 merupakan  hasil  dari  coupling  stretching C-H  dan    deformasi  sudut  N-H  dan  pita di  range  1150  –  897  cm -1 menunjukkan tulang  belakang  polisakarida  meliputi ikatan glikosida, stretching C-O dan C-O- C (Zheludkevich , et.al . 2011).
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 1/cm -0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 %T 369 0, 95 365 0, 44 363 0, 19 362 0, 54 357 7, 14 350 3, 84 349 7, 09 347 5, 88 345 3, 69 343 0, 55 342 5, 72 335 5, 32 330 8, 06 322 5, 12 321 9, 33 320 2, 94 315 2, 78 306 3, 09 303 5, 12 296 2, 79 289 3, 35 287 3, 09 283 1, 62 280 4, 62 217 0, 98 200 7, 02 193 8, 54 164 8, 24 161 3, 52 160 4, 84 137 7, 23 130 9, 72 130 0, 08 128 9, 47 125 3, 78 120 4, 60 119 7, 85 115 3, 48 111 5, 87 107 4, 40 102 4, 25 101 1, 71 971 ,20 879 ,58 829 ,43 817 ,85 804 ,35 782 ,17 774 ,45 750 ,34 736 ,84 714 ,66 698 ,26 659 ,68 624 ,96 486 ,08 468 ,72 450 ,40
363 ,60
Kitin Zaza Pend Kimia
Gambar 1 . Spektrum FT-IR Senyawa Kitin
400 500 600 800 900 1100 1300 1500 1700 1900 2200 2600 3000 3400 3800 4200 1/cm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 %T 322 7, 05 296 9, 54 295 7, 97 294 4, 46 287 9, 85 286 9, 24 277 1, 83 271 8, 78 269 0, 81 256 2, 54 141 1, 95 135 8, 91 133 4, 80 130 9, 72 126 2, 46 120 3, 63 115 5, 41 111 3, 94 971 ,20 954 ,80
KITOSAN ZAZA Pend. Kimia
Gambar 2 . Spektrum FT-IR Senyawa Kitosan
Hasil  efektifitas  kitosan  pada  logam Zn,  Fe  dan  Al  setelah  dilarutkan  dalam larutan  asam  asetat  2  %  dan  diujikan dalam  larutan  HCl  dan  H 2 SO 4 dengan variasi  konsentrasi  (2  dan  4  M)  dan variasi  waktu  (1,  2  dan  3  hari)  dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1 . Efisiensi Inhibisi Coating Larutan Kitosan Pada Logam Zn, Fe dan Al dalam HCl.
Konse ntrasi HCl (M) Waktu perenda man (Hari) Efisiensi Inhibisi Korosi, E (%) Zn Fe Al 2 1 2 3 19,24 13,38 7,77 26,61 31,70 70,83 58,74 30,99 25,04 4 1 2 3 4,54 4,6 4,38 24,79 53,23 47,96 8,97 6,0 10,83 Kitosan mempunyai potensi digunakan  sebagai  pelapis  korosi  pada permukaan  logam,  karena  kaya  akan gugus  hidroksi  dan  amina.  Gugus  amina aktif dapat berinteraksi dengan ion logam membentuk khelat atau kompleks. Dalam larutan  asam  gugus  amina  bebas  sangat cocok sebagai polikationik untuk mengkhelat  logam.  Dalam  suasana  asam gugus amina dari kitosan akan terprotonasi  membentuk  gugus  amina kationik NH 3 + (Rumapea, 2009).
Mekanisme reaksi yang terjadi yaitu situs aktif  pada  kitosan  diperankan  oleh  atom N  dari  gugus  amina  (-NH 2 )  dan  atom  O dari  gugus  hidroksi  (-OH).  Kedua  atom tersebut  mempunyai  elektron  bebas  yang
dapat  mengikat  proton  atau  ion  logam membentuk  suatu  kompleks.  Antaraksi pasangan  elektron  bebas  pada  atom  O lebih  kuat  daripada  antaraksi  pasangan elektron  bebas  pada  atom  N  sehingga atom N cenderung mudah menyumbangkan pasangan elektron bebas  daripada  atom  O.  Pasangan elektron  bebas  dari  atom  N  ini, selanjutnya  akan  berikatan  dengan  ion logam, seperti reaksi berikut:
R-NH 2 + H + R-NH 3 (1)
Reaksi  diatas  menunjukkan  terjadinya protonasi  dan  deprotonasi  gugus  amino dalam  kitosan.  Saat  kitosan  ditambahkan dalam  larutan  ion  logam  kemungkinan akan terjadi reaksi seperti berikut :
R-NH 2 +  Fe 2+ R-NH 2 Fe 2+ (2) R-NH 3 + + Fe 2+ R - NH 2 Fe 2+ +  H + (3)
Dengan R adalah komponen selain gugus –NH 2 dalam kitosan.
Ketika reaksi (2) berlangsung, elektron  bebas  dari  atom  N  berinteraksi dengan ion logam. Reaksi (3) mempunyai mekanisme yang sama dengan reaksi (2), meskipun  gugus  NH 2 kitosan  sudah berubah menjadi bermuatan positif akibat menerima  ion  H + dari  lingkungan.
Interaksi  antara  ion  logam  dengan  atom N  pada  reaksi  (2)  lebih  kuat  daripada ikatan antara ion H + dengan atom N pada
reaksi  (3)  (protonasi  gugus  amino).  Hal ini disebabkan kekuatan interaksi elektrostatik  antara  pasangan  elektron bebas  dari  atom  N  dengan  ion  logam polivalen  lebih  kuat  daripada  interaksi elektrostatik  antara  pasangan  elektron bebas  dari  atom  N  dengan  proton monovalen (H + ) (Li dan Bai, 2002).
Berdasarkan Tabel 1, terlihat efisiensi  inhibisi coating larutan  kitosan yang  optimum  terjadi  pada  logam  Fe
yaitu  mencapai  70,83%  dalam  HCl  2M dengan waktu perendaman selama 3 hari. Hal  ini  terjadi  karena  pada  deret  volta, logam  Fe  adalah  oksidator  terkuat dibandingkan logam Zn dan Al. Akibatnya, logam Zn dan Al lebih mudah teroksidasi  dibandingkan  logam  Fe.  Hal ini  juga  mengakibatkan  laju  korosi  pada logam  Fe  lebih  lambat  dibandingkan logam  Zn dan  Al sehingga nilai  efisiensi logam Fe lebih besar.
Tabel 2 . Efisiensi inhibisi coating larutan kitosan pada logam Zn, Fe dan Al dalam H 2 SO 4
Konsentrasi H 2 SO 4 (M)
Waktu perendaman (Hari) Efisiensi Inhibisi Korosi, E (%) Zn Fe Al 2 1 2 3 7,5 1,61 0,41 20,95 17,14 16,46 24,46 57,57 28,83 4 1 2 3 Zn larut sebahagian Zn larut sebahagian Zn larut semua 32,96 26,24 41,44 39,71 42,12 41,93 Tabel 2 menunjukkan bahwa efisiensi  inhibisi  korosi  optimum  terjadi pada  logam  Al  yaitu  sebesar  57,57  % dalam  media  H 2 SO 4 2M  selama  2  hari perendaman. Sedangkan  untuk  logam  Zn lapisan kitosan tidak bekerja menghambat  korosi  pada  H 2 SO 4 4M yaitu ditandai terjadi kelarutan logam Zn.
Efisiensi  inhibisi  korosi  pada  logam Al  optimum  terjadi  karena  dipengaruhi oleh mobilitas ion SO 4 2- dan kemampuan Al  membentuk  lapisan  tipis.  Nilai
mobilitas ion Cl - sebesar 7,91 x 10-8 m 2 s - 1 V -1 sedangkan  nilai  mobilitas  ion  SO 4 2- sebesar  8,29  x  10-8  m 2 s -1 V -1 .  Terlihat bahwa  mobilitas  ion  SO 4 2- lebih  besar dari  ion  Cl - .  Pergerakan  atau  mobilitas ion  SO 4 2- lebih  lambat  dibandingkan  ion Cl - sehingga    korosi  pada  logam  Al menjadi terhambat dengan adanya kitosan  dan  juga  disebabkan  adanya lapisan  tipis  pada  logam  Al  itu  sendiri. Aluminium maupun paduannya memiliki sifat  tahan  terhadap  korosi  karena
terbentuknya  lapisan  tipis  pasifasi  yang bersifat  protektif.  Korosi  aluminium membentuk lapisan Al 2 O 3 , lapisan tersebut  terbentuk  secara  spontan  pada permukaan logam, karena logam mempunyai  komposisi  kimia  yang  tidak homogen (Siregar, 2013).
Foto  optik  pengaruh  penambahan kitosan  sebagai  pelapis  korosi  pada logam  Fe,  Zn,  dan  Al  dalam  media  HCl dapat  dilihat  pada  Gambar  3  dan  4  serta dalam  media  H 2 SO 4 pada  Gambar  5  dan 6.
Gambar 3 . Foto optik: (a). logam Zn, Fe dan Al dalam HCl  2M tanpa dan (b) dengan coating kitosan selama 3 hari
Gambar 4 . Foto optik (a) logam Zn, Fe dan Al dalam HCl  4M tanpa dan
(b) dengan coating kitosan selama 3 hari (b) (a) (b) (a)
Gambar 5 . Foto optik: (a) logam Zn, Fe dan Al dalam media H 2 SO 4 2M tanpa dan (b) dengan coating kitosan selama 3 hari
Gambar 6 . Foto optik: (a) logam Zn, Fe dan Al dalam H 2 SO 4 4M tanpa dan (b) dengan coating kitosan selama 3 hari
Terlihat  Perubahan  warna  pada permukaan  logam  Zn  dan  Fe  setelah dilapisi  dengan  larutan  kitosan  dalam media  HCl  yaitu  dari  warna  hitam menjadi  coklat.  Hal  ini  menunjukkan bahwa lapisan kitosan efektif menghambat  terjadinya  korosi  pada logam  Zn  dan  Fe.  Tapi  khusus  pada logam  Al  tidak  terjadi  perubahan  warna karena Al mempunyai kemampuan
membentuk lapisan oksida pada permukaannnya.
Sementara  itu,  logam  Zn  dalam media  H 2 SO 4 2M  akan  larut  sempurna tetapi jika dilapisi dengan larutan kitosan Zn  menjadi  larut  sebagian.  Hal  ini menunjukkan  larutan  korosi  bekerja dalam  menghambat  terjadinya  korosi pada logam Zn, Fe dan Al.
(b)
(a)
(a) (b)

## KESIMPULAN
Efektifitas  inhibisi  korosi  larutan kitosan  optimum  terjadi  pada  logam  Fe dalam  media  HCl  2M  dengan  waktu perendaman 3 hari yaitu sebesar 70, 83%. Sedangkan  efektifitas  inhibisi  korosi optimum  dalam  media  H 2 SO 4 terjadi pada  logam  Al  yaitu  mencapai  57,57% dengan  waktu  perendaman  2  hari  dan konsentrasi  H 2 SO 4 2M.  Hasil  foto  optik memperlihatkan  terjadi  perubahan  warna permukaan logam Zn dan Fe jika dilapisi dengan  larutan  kitosan,  kecuali  pada
logam  Al  tidak  terjadi  perubahan  warna pada permukaannya karena Al mempunyai kemampuan membentuk lapisan  oksida  secara  spontan.  Efisiensi inhibisi  korosi  pada  logam  dipengaruhi oleh  mobilitas  ion  dari  lingkungan logam.  Kitosan  berpotensi  digunakan sebagai pelapis korosi pada logam Zn, Fe dan  Al  karena  gugus  amina  aktif  kitosan dapat  berinteraksi  dengan  ion  logam membentuk khelat atau senyawa kompleks.

## DAFTAR RUJUKAN
Baboian,  R . 2005.  Corrosion  Tests  and
Standards:
Application and Interpretation. Second edition. ASTM International. West Conshohocken. Pp.886 Bardal, E . 2003. Corrosion and Protection. Spinger. Pp.309
Fessenden dan Fessenden. 1999. Kimia
Organik Jilid 2 . Erlangga. Jakarta.
Erna, M., Emriadi.,Alif, A dan  Arief, S,
2011, Karboksimetil kitosan sebagai inhibitor korosi pada baja lunak dalam media air gambut, JMS , 16 (2),
106-110
Erna,M.,  Emriadi.,Alif,  A  dan    Arief,  S, 2009, Sintesis dan Aplikasi
Karboksimetil Kitosan sebagai
Inhibitor  Korosi  pada  Baja  karbon
dalam  Air, J.  Natur  .Ind., 12(1),  87- 92.
Fernandes,  S.O.  2004.  Physicochemical
and Functional Properties of Crawfish  Chitosan  as  Affected  by Different Processing Protocols.
Thesis.  The  departement  of  Food Science. Seoul National University
Karim,A.A  dan  Yusuf,  Z.A.  2012.
Analisa Pengaruh Penambahan
Inihibitor  Kalsium  Karbonat  dan Tapioka  Terhadap  Tingkat  Laju Korosi  Pada  Pelat  Baja  Tangki Ballast  Air  Laut .  Jurnal  Riset  dan Teknologi  Kelautan.  10(2):  206. Jurusan Teknik Perkapalan FT Universitas Hasanuddin. Makassar.
Li, J dan Bai, R. 2002. Mechanisms of Lead Adsorption on Chitosa/PVA Hydrogel Beads . Langmuir 18(25):
9765-9770.
Rumapea,  N  2009.  Penggunaan  Kitosan Dan  Polyaluminium  Chloride  (PAC) Untuk  Menurunkan  Kadar  Logam Besi  (Fe)  Dan  Seng  (Zn)  Dalam  Air Gambut.
Siregar, T. 2013. Studi laju korosi dan mekanisme inhibisi aluminum murni
menggunakan natrium sitrat. Jurnal Kimia 7 (1): 102-112. Universitas Cendrawasih. Jayapura.
Zheludkevich,  M.I.,  Tedim,  J.,  Freire, C.S.R  and  Fernandes,  S.C.M.  2011. Self-Healing Protective  Coating with “Green”  Chitosan  Based  Pre-Layer Reservoir  of  Corrosion  Inhibitor. J. Mater. Chem . 21. 4805–4812.